177 



er auch löslicli. — B. vermuthet, dass man dieser zweiten Umwand- 

 lung entgegenwirken könne. Man kann auch in der That den unlös- 

 lichen Schwefel im feinsten Zustande fortdauernd conserviren , wenn 

 man ihn mit gewissen eleclronegativen Körpern in Berührung bringt. 



— Der durch Abkiililung des geschmolzenen Schwefels erhaltene un- 

 lösliche Schwefel ist am wenigsten beständig. Mit einer kleinen 

 Menge absoluten Weingeist gekocht, verwandelt er sich gleich in 

 löslichen Schwefel. Dadurch unterscheidet sich dieser unlösliche 

 Schwefel wesentlich von dem, den man mit Chlor- oder Brom- 

 schwefel erhält. Letztere zeigen die grösste Beständigkeit. Rau- 

 chende Salpetersäure und schweflige Säure aber verleihen allen Va- 

 rietäten des unlöslichen Schwefels dauernde Beständigkeit. Giesst 

 man geschmolzenen Schwefel in sehr kleinen Tropfen in Wasser 

 und bewahrt ihn in jenen Säuren auf, so findet man später 75 



— 86 pCt. unlöslichen Schwefel darin. fCompt. rend. T. XLIY. 

 pag. 563.J 



Gaudin, künstliche Darstellung farbloser Saph ir- 



krystalle. G. hat die Thonerde auf folgende Weise zum Kry- 



stallisiren gebracht. In einem mit Kienruss ausgefütterten gewöhn- 

 lichen Tiegel bringt man gleiche Theile Alaun in schwefelsaures Kali 

 und setzt nun den Tiegel eine Viertelstunde lang dem heftigsten Feuer 

 der Schmiedekohle aus. Man findet dann die Höhlungen mit isolir- 

 ten bis l™'" langen und ^/s"^"^ dicken Krystallen reiner Thonerde aus- 

 gekleidet. Diese sind von der vollkommensten Klarheit, härter als 

 der natürliche Rubin. Die Krystallisation der Thonerde wird hierbei 

 durch das Schwefelkalium ermöglicht, das sich in dem Kohlentiegel 

 aus dem schwefelsauren Kali bildet und als Lösungmittel wirkt, da- 

 her kann man auch gleich Schwefelkalium anwenden. (Ebenda T. 

 XLIV. pag. 716J 



Troost, über das Lithium und seine Verbindungen, 



— T. hat aus Lepidolilh auf Irocknem Wege 10 bis 12 Pfd. koh- 

 lensaures Lithion dargestellt. In einem guten Windofen wurde ein 

 Gemisch in gehörigen Verhältnissen von Lepidolith , kohlensaurem und 

 schwefelsaurem Baryt erhitzt. Im untern Theil des Tiegels sammelt 

 sieh ein vollkommen geschmolzenes, aber zähflüssiges Glas an, dar- 

 über steht eine sehr dünnflüssige Masse, welche abgeschöpft werden 

 kann. Erkaltet diese Flüssigkeit, so erstarrt sie zu einer krystallini- 

 schen , weissen Masse, die schwach rosa durch Slangan gefärbt ist. 

 Erkaltet sie im Tiegel, so erstarrt der Inhalt desselben zu zwei nicht 

 aneinander haftenden Schichten. Diese krystallinische Masse ist eine 

 Verbindung von schwefelsaurem Baryt, schwefelsaurem Kali und schwe- 

 felsaurem Lithion, aus welchem ducrh Abkochen mit Wasser die beiden 

 Alkalisalze ausgezogen werden. — Beim Petalit kann dieses Verfahren 

 nur dann angewendet werden, wenn man eine solche Menge schwefel- 

 saures Kali oder Natron zusetzt, dass die Totalmenge der Alkalien fast 

 dieselbe ist wie im Lepidolith. Setzt man mehr davon zu, so erhält man 



12 



